7a 



sich vereinzelt, und bilden oft zusammeuhängende Nadelbündel in der Masse, welche 

 aber nach Bruchtiächeu parallel der Basis und dem Prisma sehr leicht zerfallen. 



Die Kaolinerde, offenbar ein Produkt der Zerstörung der Granite, und, wie 

 oben schon auseinander gesetzt wurde, namentlich der Erzgebirgsgranite, ist 

 innerhalb des Granitgebietes verbreitet. 



Die chemische Constitution derselben wurde im Laboratorium der k. k. 

 deutschen techn. Hochschule untersucht und es wurde gefunden : 



I. Rohe Kaolinerde von Zettlitz aualysirt von Herrn Benjamin Pieinitzer. 



n. Zum Vergleich Granit von Zettlitz. 



HI. Eine von Dr. Bauer (Sitzungsber. kais. Akad. d. W. B. 22. p. 696) 

 mitgetheilte Analyse der Zettlitzer Kaolinerde. 



IV. Aus letzterer berechnet das Kaolin 



I. 



n. 



Kieselsäure 



Thonerde 

 Eisenoxydul 

 Mangnesia 

 Kohlens. Kalk 

 Natron | 



Kali 



Phosphorsäure 

 Wasser (Glühverl.) 



69.46 72.85 



lösliche Kieselsäure 

 unlösl. „ 



Eückstand Quarz 



21.73 

 Spur 



0.28 



0.69 



Spur 



7-83 



16.17 

 Spur 

 0.36 



4.34 

 3.42 

 Spur 



2.84 



m. 



6.65 



15.65 



53.40 



17.46 



0.24 



Spur 



0.40 



Spur 



IV. 



48.27 



57.51 



[ 0.51 

 0.86 



5.98 12.85 



Von jeher für die Porzellanmanufaktur von unschäbzbarem Werthe sind 

 die Kaolinlager bei Karlsbad zwischen Fischern, Zettlitz und Sodau. Die hier 

 gewonnene Erde wird ausdrücklich Kaoliuerde genannt, weil das Kaolin daraus 

 durch Schlämmen gewonnen wird. Man kann dort unterscheiden: 



1. Porzellanerde, liefert als Schlämmeprodukt die gelblich weisse Masse für 

 das Porzellan. 



2. Tlmse Erde^ liefert ein weniger reines und feines Produkt, welches sich 

 nur zur Erzeugung von feuerfesten Gefässen und Ziegeln eignet. 



Es gehören aber auch hierher noch Ablagerungen, welche innerhalb des 

 Gebirges vorkommen, und zumeist den wasserhaltigen Untergrund der Moore 

 bilden, hierher also die Unterlager des Sauersacker, Frühbusser, Hirschenstander, 

 Trinkseifuer Moores. Das hier vorkommende Kaolin eignet sich freilich nicht zu 

 Porzellanmanufakten, da es viellerorts stark durch Eisenbeimengungen verunrei- 

 niget ist, ist aber ein vorzügliches Material zur Ziolgelbereitung, und lässt sich 

 gewiss noch weiter verwenden. 



Die um Frühbuss und Sauersack auftretenden Seifensande sind offenbar nichts 

 anderes als die Reste der noch jetzt unter dem Moore liegenden Kaolinerde, aus 

 welcher das thonige Bindemittel zum grössten Theile ausgewaschen ist. 



